Darstellung der absorbirenden Baumwolle. 463 
halbe Stunde oder so lange, bis die Baumwolle mit der Lösung 
gesättigt und alles Fett verseift ist. Nun wird gut ausgewaschen, 
um alle Seife und fast alles Alkali zu entfernen, der Wasserüber- 
schuss ausgepresst und 15 bis 20 Minuten in eine 5procentige 
Lösung von Chlorkalk getaucht, dann zuerst mit wenig Wasser 
gewaschen, dann in mit Salzsäure angesäuertes Wasser getaucht 
und hierauf tüchtig mit Wasser ausgewaschen. Das Wasser wird 
ausgepresst und die Baumwolle wieder 15 bis 20 Minuten in einer 
5procentigen Lösung von Aetzkali oder Aetznatron gekocht, wie- 
der gewaschen, in das angesäuerte Wasser getaucht, gründlich 
mit reinem Wasser ausgewaschen, ausgepresst und schnell ge- 
trocknet. " 
Durch das Kochen mit Aetzalkalien wird alles Oel und Fett 
verseift, die Seife durch Waschen entfernt, weil sich sonst beim 
nachherigen Bleichen eine unlösliche Kalkseife bilden und in den 
Fasern niederschlagen würde. Durch das Eintauchen in die sehr 
verdünnte Salzsäure nach dem Bleichen werden die Kalkverbindun- 
gen leicht entfernt. Jetzt sieht die Baumwolle schon ganz aus wie 
absorbirende, aber sie absorbirt Wasser in diesem Zustande nur 
langsam. Durch das zweite Kochen mit Aetzkali wird mehr nicht 
fettige organische Substanz entfernt, wodurch die Baumwolle völlig 
absorbirend wird. Durch das zweite Eintauchen in angesäuertes 
Wasser bildet sich mit dem Aetzalkali ein Chlorid, das sich leich- 
ter auswaschen lässt als das Alkali allein. 
Der Gewichtsverlust bei diesem Verfahren ist practisch 10 %,. 
360 g. Baumwolle verloren beim Kochen mit Alkali und Bleichen 
15 g. oder 4,17°/,; 270 g. der gebleichten Baumwolle verloren 
beim zweiten Kochen mit Alkali 14 g. oder 5,18°/,, im Ganzen ein 
Verlust von 9,35 %- 
Die Darstellung dieser Baumwolle in Mussestunden ist recht 
einträglich, und wenn man darauf achtet, die Baumwolle nicht aus 
ihrer ursprünglichen gekrämpelten Gestalt zu bringen, so lässt sie 
sich nach dem Trocknen leicht trennen und sieht eben so gut aus, 
wie die Fabrikwaare, die nur noch einmal gekrämpelt ist und ein 
einziges Blatt bildet, sonst hat sie nichts vor der selbst bereiteten 
voraus. 
Die mikroskopische Untersuchung der absorbirenden Baum- 
wolle zeigte, dass die Fasern in ihrer ganzen Ausdehnung capillar 
anziehend sind, dass also durch ihre Behandlung alle Substanzen 
entfernt werden, welche die Capillar - Attraction hindern. 
Maisch bemerkt hierzu, dass die Baumwolle als fast reines 
Lignin betrachtet werde, bei der erwähnten Behandlung verliert 
sie 10%, an Gewicht, wovon mindestens die Hälfte Fett zu sein 
scheint. Behandlung der Baumwolle mit Benzin, Aether oder ähn- 
lichen Lösungsmitteln für Fett entfernt nur wenig davon, so dass sie 
dadurch nur wenig absorbirend wird. Sadtler macht darauf auf- 
